24 



I. H. L. VOGT. 



s 



[No. 6. 



smeltemasse som i foregaaende tilfælde. efter analogi-slutning 

 maa indeholde i alle fald nogle faa procent jernoxydul; der kan 

 altsaa ikke foreligge nogen phlogopit, men vi staar sandsynligvis 

 ogsaa her lige over for en slags meroxen. 



Mikroskopisk undersogelse af slag-præparater. — De iso- 

 lerede glimmerblade holder ogsaa her, som delvis allerede berørt, 

 en mængde interpositioner af monosalfid (Fe S), men disse er 

 ikke saa vakkert og lovmæssigt anordnede som hos glimmeren 

 fra Kafveltorp. — I de undersøgte glimmerslagger (hvoraf en 

 analyseret, se analyse no. 10) har først krystalliseret ud glimmer, 

 som efter skjøn udgjør ca. 10—20 % a ^ den hele masse; blade- 

 nes størrelse, udseende, gruppering m. m. er omtrent aldeles som 

 hos den først undersøgte slag (fra Kafveltorp); vi kan derfor 

 indskrænke os til at henvise til den tidligere beskrivelse samt 

 til fig. no. 4, a og b (af to forskjellige slagger fra Garpenberg). 

 Eestmassen, mellem glimmerkrystallerne, bestaar af en hel del 

 augit, som har krystalliseret ud paa senere stadium end glimme- 

 ren; desuden antræffes et mineral — som jeg ikke har kunnet 

 bestemme — i smaa, globulitlignende individer, samt endelig tem- 

 melig meget glas. 



I en bisilikatslag, som i druserum fører smaa, utydelige 

 pyroxen-krystaller (?). iagttages et i temmelig store individer 

 optrædende mineral, som jeg har bestemt som enstatit. Det er 

 stængligt og viser i den grad karakteristiske pyroxen-tversnit 

 (se fig. 5. tilhøire). at jeg — forinden udslukningen var studeret,; 

 — følte mig overbevist om, at der forelaa en vanlig ^ugit. 

 Men ved undersogelse under krydsede nicols fremgik det. at mi- 

 neralet ikke er monosy metrisk, men rhombisk (nogen afvigelse 

 mellem udslukniugsretningen og de lange, vel markerede indivi- 

 der, i snit efter c-axen (se fig. 5), kunde aldrig iagttages). Mi- 

 neralet har levende interferentsfarve. og udseendet minder om 

 den i stærkt Mg O-rige bisilikat-smeltemasser udkrystalliserende 

 enstatit. 1 Da hertil endelig kommer, at slaggen, der efter ud- 

 seendet at dømme omtrent maa være af bisilikat-sammensætiiiug, 



1 Xogle herover foretagne etudier er endnu ikke publicerede. 



